I022 ACADEMIE DES SCIENCES. 



servi, grâce à la sensibilité du procédé, à observer les différentes phases de réduction 

 de l'argent. 



Le dispositif est le même que précédemment, sauf que le gaz pénètre dans le corps 

 du moufle par des tubes de fer ou de cuivre qui traversent les parois et que l'on 

 adapte au nioment d'opérer. Toutes les entrées d'aii-, sans exception, sont hermétique- 

 ment closes afin d'éviter, soit une explosion, soit la combustion du gaz. Les tubes sont 

 disposés par huit ou dix pour un débit total de 3"'' à l'heure, le moufle ayant C^^ôo 

 de capacité. 



La réduction a lieu en lo minutes et j'ai constaté que, suivant la durée de l'opéra- 

 tion qui ne doit pas excéder 3o minutes, le ton de l'argent réduit passait par cinq mo- 

 difications : 



Première phase ton métallit|i!e laiton. 



Deuxième phase ton métallique or. 



Troisième phase ton brun jaune, peu métallique. 



Quatrième phase ton brun noir, peu métallique. 



Cinquième pliase ton noir, non métallique. 



Dans la deuxième phase, le ton or est particulièrement remarquable, quoique les sels 

 d'argent employés ne contenaient ni or ni cuivre. 



Dans les troisième, quatrième et cinquième phases, l'éclat métallique est nul, mais on 

 peut le revivifier en opérant une nouvelle cuisson et une nouvelle réduction. 



C. Les reflets métalliques se dévelo})pent aussi, mais plus irrégulièrement, sous 

 l'influence des gaz produits par la combustion des matières sucrées. Ce procédé, d'une 

 grande simplicité, est peu énergique. La matière sucrée est introduite dans le moufle 

 par une petite ouverture ménagée à cet effet et l'on a soin, comme toujours, de fermer 

 soigneusement toutes les issues. 



J'ai, nécessairement, insisté sur les curieux effets obtenus avec l'argent. Le cuivre 

 conserve toujours le ton qui lui est propre, mais l'addition de bismuth (formule n« 3) 

 détermine une remarquable coloration bleue, généralement nacrée. En combinant les 

 formules n°* 1 et 3 on peut obtenir un vert métallique très vif (combinaison du jaune 

 et du bleu). 



Enfin il est à remarquer que le chatoiement est beaucoup plus intense lorsque les 

 couvertes sont mates au lieu d'être brillantes. 



Ces méthodes pour obtenir les reflets métalliques sont plus simples que celles em- 

 ployées par les Arabes et dont l'élude fera l'objet d'un travail spécial. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les bromoborates de calcium. 

 Note de M. L. Ouvrard, présentée par M. Ditte. 



Dans une Nolo précédente nous îivotis fait connaître les produits qui 

 résultent de l'action de ranliv^iride borique soit seul, soit additionné de 

 qtiantités variîibles de clianx, sur le chlorure de calcium fon lu, et nous 



